( 46o ) 



sur une dissolution mtallique , en y faisant concourir puissamment lelectri- 

 cit dgage dans la raction. Il suffit, pour cela, d'oprer dans un vase de 

 platine; dans ce cas, le zinc, le platine et la dissolution constituent un couple 

 voltaque. Le platine tant le ple ngatif, se trouve dans l'tat le plus favo- 

 rable pour ne pas tre attaqu par les chlorures. Il ne le serait que dans le cas 

 o l'on emploierait des sels acides ou des dissolutions dans la potasse. Hors 

 ce cas, on n'a pas craindre l'altration du platine. La seule difficult serait 

 que le mtal dpos adhrt au platine. 



CHAPITRE SECOND. 



Du dpt avec adhrence des mtaux sur d'autres mtaux. 



Dans le chapitre prcdent, je me suis attach dcomposer immdia- 

 tement les sels de fer, de cobalt et de nickel au moyen du zinc, une tem- 

 prature voisine de l'bullition; je vais montrer maintenant comment on 

 peut faire adhrer sur diffrents mtaux, non-seulement les prcdents, fer, 

 nickel et cobalt, mais encore tous les autres non alcalins, l'exception de 

 trois ou quatre, en les plongeant une temprature convenable dans une 

 dissolution mtallique aussi neutre que possible. La dorure lectro-chimique , 

 ou celle par immersion du cuivre, s'opre, comme je l'ai dj dit, avec des 

 dissolutions alcalines, ou du moins en possdant la raction, la premire la 

 temprature ordinaire, la deuxime celle de l'bullition. La dorure sur 

 d'autres mtaux , outre quelques dispositions prparatoires , ainsi que l'argen- 

 ture, le cobaltisage, le nickelisage, exigent galement l'emploi de dissolution, 

 ddouble cyanure ou d'autres dissolutions alcalines. Ds lors, le caractre al- 

 calin des dissolutions employes dans les procds nouveaux est donc bien 

 dfini. Le but que je me propose est de dmontrer que l'on peut obtenir les 

 mmes effets , sauf l'paisseur que la pile seule peut donner, par des immer- 

 sions dans des dissolutions neutres, la temprature de 60 100 degrs, sui- 

 vant les mtaux, en s'aidant quelquefois du contact du zinc avec les mtaux 

 prcipits. L'adhrence est d'autant plus grande que le dcapage est plus bril- 

 lant, car on n'obtient jamais autant de solidit avec le mat; avec le dcapage 

 poli, la pice sort du bain ayant un aspect trs-brillant. Cette adhrence est 

 telle, que plusieurs dpts mtalliques supportent non-seulement le poli la 

 peau et au rouge d'Angleterre, mais encore celui du brunissoir d'acier. Le 

 dpt mtallique, du reste, est analogue celui d'or dans la dorure par im- 

 mersion, c'est--dire que la couche de mtal est excessivement mince , ce qui 

 ne saurait tre autrement , attendu que Faction rductive du mtal prcipi- 

 tant cesse aussitt que sa surface est recouverte par le met al prcipit. 



